394 IE 186 Ik, Wort, 
Stunde, abgekühlt worden. Wir können somit hier die 
Finwirkung der verschiedenen chemischen Factoren auf 
die Individualisation des Minerals in den Detaillen nach- 
spuren, und zwar ergiebt die Untersuchung, dass nicht nur 
die Menge der ausgeschiedenen Anorthite, sondern vielleicht 
noch mehr die Grösse der Individuen abnimmt, je mehr die 
chemische Zusammensetzung der urspünglichen Mutterlauge 
sich von derjenigen des Minerals unterscheidet. — Unter 
den CaO0-A1,0,-1.00 Silikaten No. 191—196 stimmt das 
Al, O,-reichste und umgekehrt Ca0-årmste, nämlich No. 191 
(Al, : Ca = 1:1.13 statt 1:1.00), annähernd mit Anorthit 
überein; hier sind auch mindestens etwa zwei Drittel oder 
drei Viertel in Anorthit umgebildet, und die Individuen 
erreichen eine Grösse von ca. 0.3—1 mm.; in No. 192, mit 
etwas weniger Al,O, und mehr CaO, hat sich nur ungefähr 
die Hälfte in Anorthit umgebildet, die folgende Probe. 
No.. 193, ist noch glasreicher, und No. 194—196 endlich 
können als Glas mit ziemlich spärlichen, etwa 2—6 9 
Anorthitleisten angesehen werden. — In No. 192 ist die 
Grösse der Individuen zu ca. 0.2—0.8 mm., in No. 193 zu 
ca. 0.2—05 mm. und endlich in No. 194—196 zu 0.05—0.1 
mm. gesunken. —— Bei noch höheren CaO- und noch niedri- 
geren Al,O,-Gehalten scheidet sich in den Singulosilikat- 
Schmelzmassen, unter denselben physikalischen Bedingungen, 
nicht länger Anorthit, sondern dagegen Melilith aus, zuerst 
in spärlicher Menge und in winzigen Krystallen (No. 169—170), 
später in grösseren Quantitäten und ebenfals grösseren 
Individuen. 
Ganz entsprechende Beobachtungen können wir auch 
aus den 0.7- und 0.5-Silikat-Schmelzmassen entnehmen: Unter 
den 0.7-Silikaten enthält No. 197 (Si: Al, : Ca = 14:1:1) ca. 
60 % Anorthit in relativ sehr grossen Krystallen (Länge 
ca. 04—1 mm.); No. 198, mit etwas weniger Al,O, und 
mehr CaO, ist beinahe ein ganz reines Glas, wo nur hie 
